Die Lockerung des Krystallgebäudes etc. 
595 
oder schleimiger Kieselsäure zersetzt. ')KieselgalIerte« Uel'ern z. B. 
die letztgenannten beiden Mineralien, Kieselpulver die vor ihnen 
aufgeführten. 
Benützt man für diese Versuche Spaltblättchen oder Schliffe, 
so verläuft der chemische Process, im Falle sich colloidale Kiesel- 
säure bildet, wie vorauszusehen, derart, dass die Gestalt der ver- 
wandten Blättchen nicht erhalten bleibt; es entsteht ein schleimiges 
Häutchen ohne bestimmte Form. Hingegen werden Platten von 
Heulandit, Brewsterit, Desmin, Harmotom, Phillipsit, Chabasit durch 
Salzsäure umgeändert, ohne dass die Blättchen ihre krystallographische 
Umrahmung verlieren. Ihr Winkelmass ist gegenüber dem der an- 
gewandten Zeolithe, soweit erkennbar, nicht geändert. Dass die 
Umwandlung indess nicht ganz ohne mechanische Beanspruchung 
stattfand, deuten zahllose, mikroskopische, maschige Sprünge an, 
welche die Platten in meist unregelmässiger Weise* durchziehen, und 
die beim Auslaufen in den Rand der Blättchen sie hier und da fein 
gekerbt erscheinen lassen. 
Am widerstandsfähigsten erwiesen sich bei diesen Yefsuchen 
Spaltblättcben von Heulandit und Brewsterit, sowie unmittelbar zu 
benutzende Krystalltäfelchen des Desmins. Leichter zerfallend 
zeigten sich schon die Schliffe, die von Harmotom, Phillipsit und 
Chabasit für die Untersuchung hergestellt werden mussten, wohl 
weil ihre Festigkeit offenbar beim Schleifen durch entstehende 
Spältchen bereits gelitten hatte, möglicherweise aber auch weil 
die benutzten Chabasite und besonders Phillipsite mit Salzsäure 
Rückstände lieferten, die sich, wie mir schien, in ihrem Zusammen- 
halt schon dem Kieselschleim etwas näherten, wie er z. B. aus 
Natrolith entsteht. 
So kann man also einen Gegensatz aufstellen zwischen dem 
in sich zusammenhängenden Absatz, den Heulandit, Brewsterit, 
Desmin, Harmotom, auch noch Chabasit und Phillipsit liefern, und 
dem schleimigen Rückstand, den man aus Natrolith oder Analcim 
erhält. 
Macht man sich ein Sinnbild von diesen Vorgängen, so lässt 
sich sagen, dass die Salzsäure, indem sie aus den Bautheilen alle 
basischen Bestandteile herauslöst und nur Kieselsäure bestehen 
lässt, das Krystallgebäude des Zeoliths lockert. Diese Lockerung 
des Gefüges kann zu einer derartigen Schwächung des Baues führen, 
dass ein bedeutendes Erweichen und ein Verfliessen des mit 
* Bei Benutzung von Desminplättchen nach dem seitlichen 
Pinakoid zeigen die Präparate ziemlich regelmässig ein System von 
Rissen etwa parallel zu den benachbarten Prismenkanten oder ein 
wenig steiler geneigt, während die Zertheilung der zwischen diesen 
Parallelrissen liegenden Streifen in Maschen unregelmässiger ver- 
läuft. Da in Folge der Zwillingsbildung vier Kanten nach dem Prisma 
auf ooPoo (010) einschneiden, kommt somit durch die erwähnten 
Maschensysteme eine Theilung der Blättchen in vier, an die vier 
Prismenkanten sich anschliessende Bezirke zu Stande. 
38 * 
